( I0 9 r ) 

 que dans un creuset de plombagine de bonne qualité, et le tout est mis 

 dans un fourneau à vent qui puisse fondre facilement le nickel pur. On 

 maintient la température à son maximum pendant cinq heures environ, en 

 ayant bien soin d'enlever avec un ringard toutes les scories ou le mâchefer 

 qui pourrait embarrasser la grille. Après le refroidissement, on casse le 

 creuset, et on y trouve deux couches distinctes : l'une vitreuse, composée 

 d'acide borique et d'alumine, l'autre métallique, caverneuse, gris de fer, 

 hérissée de petits cristaux de bore qu'on reconnaît facilement; c'est de 

 l'aluminium imprégné dans toute sa masse de bore cristallisé. Toute la 

 partie métallique est traitée par une lessive de soude moyennement con- 

 centrée et bouillante qui dissout l'aluminium, puis par de l'acide chlorhy- 

 drique bouillant qui enlève le fer, et enfin par un mélange d'acide fluo- 

 rique et d'acide nitrique pour extraire les traces de silicium que la soude 

 aurait pu laisser mélangée avec le bore. 



» Cependant le bore n'est pas encore pur ; il contient à l'état de mélange 

 des plaques d'alumine que l'on peut extraire mécaniquement, mais qu'au- 

 cun procédé chimique ne nous permet de séparer du bore. 



» La matière vitreuse qu'on fait bouillir avec l'eau lui cède beaucoup 

 d'acide borique et une matière gélatineuse qui est de l'alumine presque 

 pure. Ce fait de séparation spontanée de l'alumine et de l'acide borique est 

 tout à fait conforme aux observations de M. Henry Rose à propos de l'action 

 qu'exerce l'eau sur les borates à bases insolubles. 



» 2°. Bore graphitoïde. L'aluminium dissout peu de bore. Aussi ne l'ob- 

 tient-on génér^Jement qu'en petite quantité sous cette forme nouvelle que 

 nous appelons bore graphitoïde, quand on fait dissoudre un alliage de bore 

 et d'aluminium, suivant la méthode que nous avons publiée pour la pré- 

 paration du silicium graphitoïde. Cependant on en obtient un peu dans l'ex- 

 périence précédente, et on le sépare aisément du bore cristallisé à cause de 

 la facilité avec laquelle il se met en suspension dans l'eau. On peut aussi 

 produire facilement le bore graphitoïde en traitant le fluoborate de potasse 

 par l'aluminium, et en ajoutant comme fondant un mélange à équivalents 

 égaux de chlorure de potassium et de chlorure de sodium. On obtient alors 

 de petits culots de borure d'aluminium, qui, dissous dans l'acide chlorhy- 

 drique, laisse déposer le bore sous sa seconde modification. Ce sont des 

 paillettes souvent hexagonales, un peu rougeâtres, ayant tout à fait l'éclat 

 et la forme du graphite naturel et du silicium graphitoïde. Il est entière- 

 ment opaque. 



» 3°. Bore amorphe ou bore de MM. Gay-Lxissac et Thenard. Il se produit 



i4i.. 



